チタン辞典admin接合する材料を押しつけて回転させ、発生する摩擦熱で加熱し短時間で接合する方法。固定させた材料に、回転する他の材料を一定圧力で一定時間押しつけ、ついで回転を急停止させ同時に高い面圧で保持して接合する。チタン辞典admin四塩化チタン(TiCl4)をマグネシウム(Mg)で還元してチタンを得る方法。チタン辞典admin板状素材の成形加工の一つ。希望する形状に曲げる加工。深絞りや張出しが主体のプレス成形においても、曲げ加工は必ず付随するので、良い曲げ性質をもつことは重要である。最小曲げ半径で表し、小さいほどよい。曲げ半径は通常板厚tの倍数で表し、たとえば、t3は板厚の3倍の曲げ半径を意味する。純チタン板の曲げ性は純度が高いほどよく、強度が上がり延性が低くなるほど低下する。チタン辞典adminマルテンサイト変態により形成される組織。慣用的に針状組織の方が広範に用いられ、本呼称は針状組織の一種の同意語として用いられているに過ぎない。構造から、β相の安定度に応じて、α’相とα”相の2種類のマルテンサイト組織に分類される。TIG溶接におけるタングステン電極のかわりに、溶接金属のワイヤーを連続的にトーチから供給して、ワイヤー先端と母材との間にアークを発生させ、その熱エネルギーで接合する方法。MIG溶接は溶接速度が大きく、TIG溶接と比較して高能率であり、厚板の溶接に用いられる。ブローホール(穴欠陥)が発生しやすく、溶接部外観は劣る。溶接ワイヤーは直径φ0.8~φ3.2mmが利用される。チタン辞典admin単位長さ当たり、単位面積当たり、単位体積当たりに含まれる質量のこと。密度という場合は、体積密度すなわち単位体積当たりの質量をさすのが普通である。純チタンの密度は4.51g/cm3であり、実用金属中では、マグネシウム・アルミについで小さい。チタン6-4合金の密度は4.43g/cm3。チタン辞典admin実機焼きなましともいう。加熱・圧延プロセスを利用した多目的の焼きなまし。α-βチタン合金展伸材では、α-βプロセッシングで加工された後、700~800°C程度に保持・炉冷される処理である。組織はあまり変わらないが、残留応力は除去されている。チタン辞典admin篩の目の大きさを表す単位。長さ1インチ(25.4mm)についての孔の数で示す。したがって、メッシュ数の多いものほど目が細かい。櫛を構成する網の針金の直径はメッシュ数により定められており、タイラー社製の標準網(2.5~325)メッシュの範囲のものがある)に準じ各国でほぼ同じ直径のものが使用されている。TOPICS|チタンとゆかいな仲間たち(外部ブログ)|採用情報||お問い合わせ|。